274 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



froidissement peut être amené à une élasticité voisine 

 lie celle de l'acier trempé et revenu. 



Cet ensemble de résultats trouvés à latin de 1896 

 et au commencement de 1 897, auraient permis de pré- 

 voir quels doivent être les changements des alliages 

 réversibles par l'effet de la température si, à cette épo- 

 que, la théorie des aciers au nickel avait été établie 

 comme elle l'est aujourd'hui; mais en l'absence d'une 

 théorie suffisamment précise, l'expérience seule pouvait 

 renseigner sur cette dernière question, comme je le 

 montrerai au paragraphe suivant. 



Les travaux d'une commission d'éminents physiciens 

 et métallurgistes constituée en Allemagne en vue d'étu- 

 dier les aciers au nickel, avaient conduit, un peu avant 

 l'époque de mes premières publications, à tracer une 

 courbe des modules en fonction de la teneur, caracté- 

 risée par un abaissement notable du module entre les 

 points extrêmes correspondant au fer et au nickel, avec 

 un minimum peu éloigné de la teneur correspondant au 

 minimum de la dilatation. 



La plus faible valeur trouvée par la commission alle- 

 mande est de 1 2 tonnes par mm'. .Je n'ai jamais trouvé 

 de valeur aussi basse, et d'ailleurs la courbe de la com- 

 mission est, dans toute son étendue, au-dessous de la 

 mienne. Indépendamment d'une différence dans les 

 méthodes de recherches, cet écart systématique me 

 semble devoir s'expliquer par le fait que la Commis- 

 sion, désirant opérer avec des alliages aussi purs que 

 |)0ssible d'un mélange étranger, n'avaient introduit 

 dans leur fabrication que les quantités de Mn, de C, de 

 Si, etc, rigoureusement nécessaires à leur Iraitement mé- 

 tallurgique. Or il est à présumer que ces .corps auxi- 



